EINFLUSS D. ELEKTROSTAT. FELDES A. D. OPT. VERHALTEN ETC. 161 



werden. Immerhin dürfte es von Interesse sein, dass die für diesen Fall von der 

 allgemeinen Theorie der elektrooptischen Erscheinungen an piezoelektrischen 

 Krystallen vorausgesagte Aenderung der Doppelbrechung überhaupt nachge- 

 wiesen und ihr Vorzeichen festgestellt worden ist. — 



V. Theil. 

 Seignettesalz. 



Das rechtsweinsaure Kali -Natron, KNaHtGiO« +4 ILO , gewöhnlich Seig- 

 nettesalz genannt , krystallisirt in grossen prismatischen Krystallen , welche der 

 sp h en oid i s ch- h em i e d r i s ch e n Gruppe des rhombischen Systems 

 angehören, also keine andern Symmetrieelemente als drei zu einander senkrechte 

 zweizählige Symmetrieaxen besitzen. Sie können demnach piezo- und pyroelek- 

 trische Erregbarkeit zeigen, und in der That ist eine solche von J„ und P. Curie 1 ) 

 und Hankel und Lindenberg 2 ) beobachtet worden. Letztere haben die Kry- 

 stalle einem auf die Kanten zwischen (110) und (001) wirkenden Drucke ausge- 

 setzt und gefunden, dass diejenigen Kanten, welche durch die linken Sphenoid- 

 fiächen Xj(lll) abgestumpft würden, dabei positiv elektrisch werden. Bei Druck 

 auf die Ecken eines Krystalles der Combination (110), (001) ergab sich dagegen 

 keine Elektricitätsentwicklung, wie auch theoretisch vorauszusehen ist. Weitere 

 Schlüsse lassen sich aus jenen Beobachtungen wegen der Ungleichförmigkeit der 

 durch den Druck auf die Krystallkanten bewirkten Deformation nicht ziehen. 



Die von mir untersuchten Krystalle, die von Herrn Goldbach stammten und 

 mir durch Herrn Prof. Voigt freundlichst zur Verfügung gestellt wurden, waren 

 begrenzt von den Flächen (110), (210), (010), (001), «,(111) und x r (211), letztere 

 beiden als schmale Abstumpfungen ausgebildet. Dabei ist die von Müttrich 

 (Pogg. Ann. 121, 193. 1864) gewählte Aufstellung zu Grunde gelegt, bei welcher 

 das Axenverhältniss ist : a:b : c = 0,832 : 1 : 0,433. Die Krystalle waren parallel 

 den Prismenkanten 2 1 /2 bis 3 cm lang und besassen 1 bis 2 cm Durchmesser ; die 

 Prismenzone war nur etwa zur Hälfte ausgebildet, da die Krystalle mit einer 

 Fläche dieser Zone aufgelegen hatten. Zwar enthielten die Krystalle strecken- 

 weise kleine Einschlüsse von Bläschen , aber es waren doch grosse ganz homo- 

 gene Partien vorhanden. Leider gelang es trotzdem nicht , Präparate von der 

 wünschenswerthen Grösse und Güte der Flächen zu erhalten, weil die Bearbeitung 

 infolge der grossen Sprödigkeit der Krystalle — welche bisweilen schon durch 

 die Handwärme zerspringen und deshalb nicht aufgekittet werden können — 

 äusserst schwierig war. 



1) J. u. P. Curie, Compt. rend. 91, 294—95; 383—87. 1880. 



2) Hankel u. Lindenberg, Abhandl. d. K. sächs. Ges. d. Wiss. 18, 361—405. 1892. 

 Mathematisch-physikal. Classe. XXXIX. 1. X 



